6o3 



Ait en stadig massa erhSlles, s& uppta- 

 ger den en ny portion af dot vatten hvar- 

 uti den nedsankes. Haraf drager Vicat 

 den slutsatsen, att det mAste gifvas ett 

 medium af consistence for kalkmassan, 

 uti hvilket hon hvarken gifver ifrdn sig 

 eller upptager vatten. Renare kalkarter 

 (chaux grasse) deremot upptaga, under 

 samma omstandigheter, mera vatten an 

 som fordras for att gifya en fast kalk- 

 massa, och slappa icke ifrAn sig det of* 

 verflodiga vattnet. .« — . Haraf foljer, att en- 

 dast orenare kalkarter aro i och for sig 

 sjelfva tjenliga till murning i vatten. Hy- 

 drater af renare kalkarter kunna, enl. Vi- 

 cat, i fria luften blifva sa harda, sedan 

 de upptagit kolsyra, att de antaga poli* 

 tur, men hydrater af orenare kalkarter 

 forblifva losa; i vatten deremot uppblot- 

 na de forra, men de sednare blifva har- 

 da. Murbruk af en oren kalk hinner sna- 

 rare sitt maximum af hardhet an mur- 

 bruk af en renare kalk. Bland kalkens 

 frammande bestandsdelar, anser ban jern 

 och manganoxid kunna fattas utan att 

 murbruket derigenom blir samre. — Det 

 bar lyckats honom att sammansatta en till 

 murning i vatten tjenlig kalk, pa det satt, 

 att ban latit renare kalk af sig sjelf fa 

 sonderfalla, och sedan blandat den 3iied 

 lera eller tegelmjol, frSn 6 till 20 pro- 

 cent, efter kalkens mindre eller storre 

 renhet; hvarefter ban deraf formerat hol- 

 lar och brant dem pa samma satt som 

 vanlig kalksten. Tillsattes 33 a $o pro- 

 Gent lera, sa kunde deu erhallna kalken 



